jeanflop/post_ocr_correction2 huggingface dataset:
méthyle-méthyle entre 3,90 et 4,11 Å et attribue ainsi un rayon de Van der Waals de 2 Å à ce groupe. Dans le présent complexe, les contacts intermoléculaires les plus courts vont de 3,73 à 4,04 Å. La figure 1 présente deux vues, à 90° l'une de l'autre, de la partie inorganique Ti16048, les groupes éthyle ayant été supprimés pour plus de clarté. Ces deux vues soulignent la caractéristique principale de l'édifice : celui-ci est formé de deux blocs orthogonaux, de huit octaèdres chacun, admettant un pseudo-axe de rotation inverse 4. (L'absence de toute corrélation entre paramètres affinés permet d'écarter l'hypothèse d'un véritable axe 4 et, donc, d'une symétrie quadratique.) Aucun élément de symétrie associé au groupe Fig. 2. — Assemblage des deux groupes de huit octaèdres, vu suivant l'axe binaire. Fig. 2. — Twinning of the two groups of eight octahedra along the binary axis. 1750 C. R. Acad. Sci. Paris, t. 307, Série II, p. 1747-1750, 1988 TABLEAU Écarts aux plans équatoriaux dans les octaèdres centrés sur Tit, Ti2, Tis et Ti9. Shifts from the best equatorial planes in the Tit, Ti2, Tis, Tig octahedral environments. Plan Plan passant par Distances au plan spatial ne permet cet assemblage. Toutefois, la molécule admet un élément de symétrie, l'axe binaire matérialisé par la droite Ti6-Ti9Ti2-Ti10. Les deux blocs de huit octaèdres possèdent une structure très compacte. Les six octaèdres centrés sur Ti2-Ti10-Ti4-Ti4.-Ti7-Ti9, associés par arêtes, forment un feuillet plan présentant une structure de type NiAs. Les deux octaèdres centrés sur Ti8 et Ti8 viennent se placer au-dessus et en dessous, respectivement, de ce feuillet. La structure du second bloc est identique. La figure 2 montre un agrandissement, vu suivant l'axe Ti1-Ti2, de l'assemblage entre les deux groupes de huit octaèdres. Les atomes d'oxygène O3 et O3,04 et O4 assurent les liaisons entre les atomes de titane Ti5-Ti5,-Ti7-Ti9, définissant une cavité tétraédrique au centre de la molécule. L'assemblage est renforcé par deux liaisons Ti7-O7-Ti9 et deux liaisons Ti5-O13-Ti8, définissant quatre nouvelles cavités tétraédriques plus externes (deux tétraèdres O2-O4-O7-O8 et deux tétraèdres O5-O6-O9-O10). Cette association remarquable peut être décrite comme l'analogue, au
Toutefois, la molécule admet un élément de symétrie, l'axe binaire matérialisé par la droite Ti6-Ti9Ti2-Ti10. Les deux blocs de huit octaèdres possèdent une structure très compacte. Les six octaèdres centrés sur Ti2-Ti10-Ti4-Ti4.-Ti7-Ti9, associés par arêtes, forment un feuillet plan présentant une structure de type NiAs. Les deux octaèdres centrés sur Ti8 et Ti8 viennent se placer au-dessus et en dessous, respectivement, de ce feuillet. La structure du second bloc est identique. La figure 2 montre un agrandissement, vu suivant l'axe Ti1-Ti2, de l'assemblage entre les deux groupes de huit octaèdres. Les atomes d'oxygène O3 et O3,04 et O4 assurent les liaisons entre les atomes de titane Ti5-Ti5,-Ti7-Ti9, définissant une cavité tétraédrique au centre de la molécule. L'assemblage est renforcé par deux liaisons Ti7-O7-Ti9 et deux liaisons Ti5-O13-Ti8, définissant quatre nouvelles cavités tétraédriques plus externes (deux tétraèdres O2-O4-O7-O8 et deux tétraèdres O5-O6-O9-O10). Cette association remarquable peut être décrite comme l'analogue, au niveau moléculaire, du phénomène de maclage des cristaux. Le mâclage macroscopique impose une déformation locale de la structure cristalline le long du plan de macle; de même, cette « macle intramoléculaire » impose une grande distorsion des environnements octaédriques. La distorsion se manifeste au niveau des files d'octaèdres Ti8-Ti2-Ti8. et Tig-TiiTi9., les angles formés par les trois atomes de titane étant respectivement égaux à 168,5 et 169,6°. Elle affecte également les octaèdres les plus externes, comme en témoignent les angles suivants: O12-Ti10-O12, = 164,7°; O5-Ti4-O10 = 150,0°; O22-Ti6-O22.= 164,5°; O1-Ti3-O17 = 149,6°. Mais les plus grandes déformations s'observent dans les environnements octaédriques directement impliqués dans l'assemblage, à savoir Ti2-Ti8-Ti8. pour le premier bloc et Ti7-Tig-Tig, pour le second. Le tableau met en évidence les écarts aux plans équatoriaux des atomes d'oxygène O4-O4., O3-O3-, O7-O7 et O13-O13. qui assurent les liaisons entre les deux blocs. En ce qui concerne les environnements de Ti5 et Ti7, la déformation de l'octaèdre se traduit par une nette fermeture de l'angle axial (O3-Ti5-O8 et O4-Ti7-Ou : 152,9°). Notons enfin que les liaisons Ti7-O7 et Ti5-O13 sont très courtes (1,72 Å) et présentent un certain caractère de double liaison. Note remise le 3 octobre 1988, acceptée
Tig-TiiTi9., les angles formés par les trois atomes de titane étant respectivement égaux à 168,5 et 169,6°. Elle affecte également les octaèdres les plus externes, comme en témoignent les angles suivants: O12-Ti10-O12, = 164,7°; O5-Ti4-O10 = 150,0°; O22-Ti6-O22.= 164,5°; O1-Ti3-O17 = 149,6°. Mais les plus grandes déformations s'observent dans les environnements octaédriques directement impliqués dans l'assemblage, à savoir Ti2-Ti8-Ti8. pour le premier bloc et Ti7-Tig-Tig, pour le second. Le tableau met en évidence les écarts aux plans équatoriaux des atomes d'oxygène O4-O4., O3-O3-, O7-O7 et O13-O13. qui assurent les liaisons entre les deux blocs. En ce qui concerne les environnements de Ti5 et Ti7, la déformation de l'octaèdre se traduit par une nette fermeture de l'angle axial (O3-Ti5-O8 et O4-Ti7-Ou : 152,9°). Notons enfin que les liaisons Ti7-O7 et Ti5-O13 sont très courtes (1,72 Å) et présentent un certain caractère de double liaison. Note remise le 3 octobre 1988, acceptée le 11 octobre 1988. RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES [1] R. ROY, Science, 236, 1987, p. 1664-1669. [2] D. W. JOHNSON, Am. Ceram. Soc. Bull, 64, 1985, p. 1597-1602. [3] D. R. ULRICH, Am. Ceram. Soc. Bull, 64, 1985, p. 1444-1448. [4] J. A. IBERS, Nature, 197, 1963, p. 686-687. [5] K. WATENPAUGH et C. N. CAUGHLAN, Chem. Commun., 2, 1967, p. 76-77. [6] I. GAUTHIER-LUNEAU, A. MOSSET et J. GALY, Z. Kristallogr., 180, 1987, p. 83-95. [7] L. PAULING, The Nature of the Chemical Bond, Cornell University Press, N. Y., 1960, p. 260-261. Laboratoire de Chimie de Coordination du CNRS, Unité n° 8241 liée par conventions à l'Université Paul-Sabatier et à l'Institut National Polytechnique, 205 route de Narbonne, 31077 Toulouse Cedex. C. R. Acad. Sci. Paris, t. 307, Série II, p. 1751-1756, 1988 1751 Chimie de l'état solide/Solid State Chemistry Les pyrophosphates A2MP207 : Synthèse et étude structurale X de CaCoP207 Didier Riou, Philippe LABBE et Michel GOREAUD Résumé — La préparation par voie sèche de monocristaux de CaCoP2O7 a été effectuée à 1273 K. L'étude structurale, réalisée à l'aide d'un diffractomètre automatique, conduit à une maille triclinique PI de paramètres a = 6,5476(3), b = 6,5441(6), c = 6,5743(5) Å. a
et C. N. CAUGHLAN, Chem. Commun., 2, 1967, p. 76-77. [6] I. GAUTHIER-LUNEAU, A. MOSSET et J. GALY, Z. Kristallogr., 180, 1987, p. 83-95. [7] L. PAULING, The Nature of the Chemical Bond, Cornell University Press, N. Y., 1960, p. 260-261. Laboratoire de Chimie de Coordination du CNRS, Unité n° 8241 liée par conventions à l'Université Paul-Sabatier et à l'Institut National Polytechnique, 205 route de Narbonne, 31077 Toulouse Cedex. C. R. Acad. Sci. Paris, t. 307, Série II, p. 1751-1756, 1988 1751 Chimie de l'état solide/Solid State Chemistry Les pyrophosphates A2MP207 : Synthèse et étude structurale X de CaCoP207 Didier Riou, Philippe LABBE et Michel GOREAUD Résumé — La préparation par voie sèche de monocristaux de CaCoP2O7 a été effectuée à 1273 K. L'étude structurale, réalisée à l'aide d'un diffractomètre automatique, conduit à une maille triclinique PI de paramètres a = 6,5476(3), b = 6,5441(6), c = 6,5743(5) Å. a = 66,407(6), β = 83,264(5), γ = 87,579(6)°. La charpente mixte, constituée de groupements octaédriques [Co2O10] et d'unités diphosphates [P207] délimitant des cages, présente des relations structurales avec BaCoP207. The A2MP207 pyrophosphates: synthesis and structural study of CaCoP207 Abstract — Single crystals of CaCoP2O7 were prepared from powders at 1213 K. The structural study has been achieved from the data collected by an automatic diffractometer. The cell is triclinic PL a = 6.5476(3), b = 6.5441(6), c = 6.5743(5) Å. a = 66.407(6), β = 83.264(5), γ = 87.579(6)°. The mixed framework, built up from [Co2O10] octahedral groups and [P207] units which define cages, shows structural relationships with BaCoP207. Abridged English Version — INTRODUCTION. — Most diphosphates with mixed octahedral and tetrahedral frameworks are tunnel-structures and présent a varied oxidation number for the transition métal. Lately, we described [1] diphosphates with divalent metals, BaCoP207 and BaNiP207, characterized by a sheet-structure without tunnels, the cohesion being obtained by Ba2+ ions lying between the sheets. In order to study the effect of ionic radii on the geometrical properties of the framework, we have synthesized single crystals from other divalent ions. This paper deals with CaCoP207 which shows a cage-structure related to, but
K. The structural study has been achieved from the data collected by an automatic diffractometer. The cell is triclinic PL a = 6.5476(3), b = 6.5441(6), c = 6.5743(5) Å. a = 66.407(6), β = 83.264(5), γ = 87.579(6)°. The mixed framework, built up from [Co2O10] octahedral groups and [P207] units which define cages, shows structural relationships with BaCoP207. Abridged English Version — INTRODUCTION. — Most diphosphates with mixed octahedral and tetrahedral frameworks are tunnel-structures and présent a varied oxidation number for the transition métal. Lately, we described [1] diphosphates with divalent metals, BaCoP207 and BaNiP207, characterized by a sheet-structure without tunnels, the cohesion being obtained by Ba2+ ions lying between the sheets. In order to study the effect of ionic radii on the geometrical properties of the framework, we have synthesized single crystals from other divalent ions. This paper deals with CaCoP207 which shows a cage-structure related to, but albeit différent from that of BaCoP207. PRÉPARATION. — Single crystals were obtained from mixtures of CaCO3, CoCO3 and (NH4)2HPO4 powders in appropriate ratios. The décomposition was controlled at 893 K in air. The synthesis was achieved in an evacuated silica ampoule heated during 5 days at 1273 K and quenched at room température. A fragment of a violet monoclinic crystal with dimensions 96 x 120 x 144 μm was chosen for the crystallographic investigation. CRYSTALLOGRAPHIC STUDY. — Data were collected on a CAD4 Enraf-Nonius diffractometer using MoKα monochromatized radiation (λ = 0.710,69 Å), scanning angle (0.90 ± 0.35)° and mode (scan — 4/3θ) up to 2θ = 90°. The stability of the system and the orientation of the crystal were periodically verified. The cell is triclinic PL The parameters were refined by least-square from 25 reflections: a=6.5476(3), b = 6.5441(6), c = 6.5743(5) Å, α = 66.407(6), β = 83.264(5), γ = 87.579(6)°. In the half-space z≥ 1/2, z≤ 1/2, 0=7/2 1/2, 4,447 reflections were measured and only 3,132 with cr(I)/I> 0.333 were corrected for Lorentz and polarization effects. The structure was determined by a direct method using program MULTAN [2] and the SDP system [3]. The refinement by a
at room température. A fragment of a violet monoclinic crystal with dimensions 96 x 120 x 144 μm was chosen for the crystallographic investigation. CRYSTALLOGRAPHIC STUDY. — Data were collected on a CAD4 Enraf-Nonius diffractometer using MoKα monochromatized radiation (λ = 0.710,69 Å), scanning angle (0.90 ± 0.35)° and mode (scan — 4/3θ) up to 2θ = 90°. The stability of the system and the orientation of the crystal were periodically verified. The cell is triclinic PL The parameters were refined by least-square from 25 reflections: a=6.5476(3), b = 6.5441(6), c = 6.5743(5) Å, α = 66.407(6), β = 83.264(5), γ = 87.579(6)°. In the half-space z≥ 1/2, z≤ 1/2, 0=7/2 1/2, 4,447 reflections were measured and only 3,132 with cr(I)/I> 0.333 were corrected for Lorentz and polarization effects. The structure was determined by a direct method using program MULTAN [2] and the SDP system [3]. The refinement by a full matrix least-square method and with anisotropic thermal coefficients leads to R=0.029 and Rw = 0.035 (Table I). Due to the poor quality Note présentée par Paul HAGENMÜLLER. 0249-6305/88/03071751 S 2.00 © Académie des Sciences C. R., 1988, 2e Semestre (T. 307) Série III 1752 C. R. Acad. Sci. Paris, t. 307, Série II, p. 1751-1756, 1988 of the faces, no correction of absorption has been applied. A projection on to (001) is drawn on Figure 1. DESCRIPTION OF THE STRUCTURE. — CaCoP207 shows a mixed framework built up from edge-sharing [CoO6] octahedra forming [Co2O10] groups which are separated by [P2O7] groups. Each octahedron is linked with six tetrahedra of five différent [P2O7]. A [P(1)O4] tetrahedron is bound to three octahedra whereas a [P(2)O4] is linked with two octahedra only and présente un "free" oxygen atom which participe à la coordination de Ca2+. Le [P2O7] unit a une conformation élyptique comme dans BaCoP207. Le [CoO6] octaèdre est moins irrégulier que dans BaCoP207 où la coordination est 4 + 2 pour Co. Ici, le set des six Co-O distances est plus homogène (Tableau II) mais il est worth notant que ces distances sont plus longues que les quatre distances courtes Co-O
t. 307, Série II, p. 1751-1756, 1988 of the faces, no correction of absorption has been applied. A projection on to (001) is drawn on Figure 1. DESCRIPTION OF THE STRUCTURE. — CaCoP207 shows a mixed framework built up from edge-sharing [CoO6] octahedra forming [Co2O10] groups which are separated by [P2O7] groups. Each octahedron is linked with six tetrahedra of five différent [P2O7]. A [P(1)O4] tetrahedron is bound to three octahedra whereas a [P(2)O4] is linked with two octahedra only and présente un "free" oxygen atom which participe à la coordination de Ca2+. Le [P2O7] unit a une conformation élyptique comme dans BaCoP207. Le [CoO6] octaèdre est moins irrégulier que dans BaCoP207 où la coordination est 4 + 2 pour Co. Ici, le set des six Co-O distances est plus homogène (Tableau II) mais il est worth notant que ces distances sont plus longues que les quatre distances courtes Co-O dans BaCoP207 (2.002(4); 2.040(4); 2.047(4). 057(4) and 2.094 (7) Å. The structure of CaCoP2O7 can be described as a stacking of ribbons running along [100] and built from [Co2P4O14] units. These units have the same formula as in BaCoP2O7, but their conformation is different (Fig. 2). So, their arrangement leads to a sheet-structure for BaCoP2O7 [1] and to a cage-structure for CaCoP2O7. In the latter structure, the framework results from the stacking of boundless planes, alternately [P2O7] planes and [Co2O10] planes. This recalls the structures of NaFeP2O7 [4] and KFeP2O7 [5]. The Ca2+ ions are located in the cages of the framework and present a rather weak coordination number with five first and two second neighbors (Table III). CONCLUSION. — The crystal structure of CaCoP2O7 is different from that of BaCoP2O7 but structural relationships exist between the frameworks. Both compounds are built up from [P2O7] diphosphate groups and from [Co2O10] units of edge-sharing [CoO6] octahedra. The resulting [Co2P4O14] units do not have the same conformation in the two phosphates. A precise study is underway about the different behaviors of cobalt in these compounds and structural relationships and possibilities of insertion in the host frameworks. INTRODUCTION. — La plupart des diphosphates
to a sheet-structure for BaCoP2O7 [1] and to a cage-structure for CaCoP2O7. In the latter structure, the framework results from the stacking of boundless planes, alternately [P2O7] planes and [Co2O10] planes. This recalls the structures of NaFeP2O7 [4] and KFeP2O7 [5]. The Ca2+ ions are located in the cages of the framework and present a rather weak coordination number with five first and two second neighbors (Table III). CONCLUSION. — The crystal structure of CaCoP2O7 is different from that of BaCoP2O7 but structural relationships exist between the frameworks. Both compounds are built up from [P2O7] diphosphate groups and from [Co2O10] units of edge-sharing [CoO6] octahedra. The resulting [Co2P4O14] units do not have the same conformation in the two phosphates. A precise study is underway about the different behaviors of cobalt in these compounds and structural relationships and possibilities of insertion in the host frameworks. INTRODUCTION. — La plupart des diphosphates à charpente mixte octaédrique et tétraédrique étudiés jusqu'à présent sont caractérisés par une structure à tunnels et des degrés d'oxydation variés pour le métal en coordinence octaédrique. Nous avons récemment décrit les diphosphates à métal divalent BaCoP2O7 et BaNiP2O7 [1] dont l'originalité réside dans l'absence de tunnels et l'existence de feuillets, la cohésion étant assurée par le baryum. Afin d'étudier l'influence des rayons ioniques sur ce type de structure, nous avons réalisé la synthèse de monocristaux à partir d'autres ions divalents. CaCoP2O7 possède une structure à cages qui, bien que différente, présente des relations assez étroites avec celle des composés du baryum. PRÉPARATION. — Les cristaux de CaCoP2O7 sont obtenus par voie sèche à partir de CaCO3, CoCO3 et d'hydrogénophosphate (NH4)2HPO4 pris en proportions stœchiométriques. Les poudres, intimement broyées, sont décomposées totalement par préchauffage à l'air à 893 K. Après contrôle de la perte de masse (CO2, NH3, H2O), le mélange est à nouveau broyé et placé en tube de silice scellé sous vide. La réaction est maintenue pendant 5 jours à 1273 K puis l'échantillon est trempé à l'air. Pour l'étude cristallographique, nous avons sélectionné un fragment de cristal triclinique de couleur violette et de dimensions 96 x 120
feuillets, la cohésion étant assurée par le baryum. Afin d'étudier l'influence des rayons ioniques sur ce type de structure, nous avons réalisé la synthèse de monocristaux à partir d'autres ions divalents. CaCoP2O7 possède une structure à cages qui, bien que différente, présente des relations assez étroites avec celle des composés du baryum. PRÉPARATION. — Les cristaux de CaCoP2O7 sont obtenus par voie sèche à partir de CaCO3, CoCO3 et d'hydrogénophosphate (NH4)2HPO4 pris en proportions stœchiométriques. Les poudres, intimement broyées, sont décomposées totalement par préchauffage à l'air à 893 K. Après contrôle de la perte de masse (CO2, NH3, H2O), le mélange est à nouveau broyé et placé en tube de silice scellé sous vide. La réaction est maintenue pendant 5 jours à 1273 K puis l'échantillon est trempé à l'air. Pour l'étude cristallographique, nous avons sélectionné un fragment de cristal triclinique de couleur violette et de dimensions 96 x 120 x 144 μm. ÉTUDE CRISTALLOGRAPHIQUE. — Les données sont collectées au moyen d'un diffractomètre automatique «CAD4 Enraf-Nonius» utilisant la radiation KB du molybdène C. R. Acad. Sci. Paris, t. 307, Série II, p. 1751-1756, 1988 1753 TABLEAU I Paramètres atomiques pour CaCoP2O7. Atomic parameters for CaCoP2O7. Atome x y z B(Å2) Ca 0,12125(6) 0,79788(7) 0,73522(6) 1,034(5) Co 0,35252(4) 0,22913(4) 0,89645(5) 0,791(3) P(1) 0,62607(7) 0,67868(8) 0,63701(8) 0,612(6) P(2) 0,14190(7) 0,74041(7) 0,23083(7) 0,550(6) O(1) 0,0590(2) 0,8592(2) 0,3759(2) 0,79(2) O(2) 0,3143(3) 0,8665(3) 0,0487(3) 1,20(2) O(3) 0,7372(2) 0,7458(2) 0,7893(3) 1,03(2) O(4) 0,3760(3) 0,1505(3) 0,6006(3) 1,20(2) O(5) 0,5843(2) 0,4227(3) 0,2534(3) 1,10(2) O(6) 0,9779(2) 0,6759(3) 0,1204(2) 1,19(2) O(7) 0,7603(3) 0,4790(2) 0,6033(2) 0,99(2) (Z=0,71069Å) isolée par un monochromateur à lame de graphite. Les intensités de diffraction sont mesurées jusqu'à la valeur 45° de l'angle de Bragg avec l'angle de balayage (0,90+0,35 tgθ)° et le mode (co—4/3 9). L'ouverture de la fente du compteur vaut (1-r-tgθ) mm. La stabilité des mesures est contrôlée toutes les 2000 s sur trois réflexions standards (1300, 0130 et 0013). L'orientation du cristal est éprouvée toutes les 600 réflexions. Les paramètres de la maille Pï ont été affinés par la méthode des moindres carrés à partir de 25 réflexions : Dans le demi-espace
B(Å2) Ca 0,12125(6) 0,79788(7) 0,73522(6) 1,034(5) Co 0,35252(4) 0,22913(4) 0,89645(5) 0,791(3) P(1) 0,62607(7) 0,67868(8) 0,63701(8) 0,612(6) P(2) 0,14190(7) 0,74041(7) 0,23083(7) 0,550(6) O(1) 0,0590(2) 0,8592(2) 0,3759(2) 0,79(2) O(2) 0,3143(3) 0,8665(3) 0,0487(3) 1,20(2) O(3) 0,7372(2) 0,7458(2) 0,7893(3) 1,03(2) O(4) 0,3760(3) 0,1505(3) 0,6006(3) 1,20(2) O(5) 0,5843(2) 0,4227(3) 0,2534(3) 1,10(2) O(6) 0,9779(2) 0,6759(3) 0,1204(2) 1,19(2) O(7) 0,7603(3) 0,4790(2) 0,6033(2) 0,99(2) (Z=0,71069Å) isolée par un monochromateur à lame de graphite. Les intensités de diffraction sont mesurées jusqu'à la valeur 45° de l'angle de Bragg avec l'angle de balayage (0,90+0,35 tgθ)° et le mode (co—4/3 9). L'ouverture de la fente du compteur vaut (1-r-tgθ) mm. La stabilité des mesures est contrôlée toutes les 2000 s sur trois réflexions standards (1300, 0130 et 0013). L'orientation du cristal est éprouvée toutes les 600 réflexions. Les paramètres de la maille Pï ont été affinés par la méthode des moindres carrés à partir de 25 réflexions : Dans le demi-espace —13^/zg 13, —13^/fcgl3, 0^/^13, 4447 réflexions ont été mesurées, mais seulement 3132 avec O"(l)/I5j0,333 ont été corrigées des phénomènes de Lorentz et de polarisation et utilisées lors des affinements. La structure de CaCoP2O7 a été résolue par méthode directe à l'aide du programme Multan [2] dans le groupe d'espace centrosymétrique Pï. Les facteurs de diffusion atomique sont extraits des International Tables for X-Ray Crystallography, 1974 et les programmes de calcul du système SDP [3]. Les atomes Ca et Co étant placés, les positions des atomes P et O ont été déduites des séries de Fourier. L'affinement des paramètres atomiques par matrice complète, tenant compte de l'agitation thermique anisotrope, a été conduit jusqu'aux valeurs R=0,029 et Rw = 0,035 (tableau I). Après affinement, la densité électronique résiduelle la plus élevée (1,2 e−3) se situe au voisinage immédiat de l'ion Ca2+. Le faciès irrégulier du cristal n'a pas permis d'appliquer une correction d'absorption. Une projection de la structure sur le plan (0 01) est représentée sur la figure 1. DESCRIPTION DE LA STRUCTURE. — CaCoP2O7 possède une charpente mixte formée d'octaèdres [CoO6] et de tétraèdres [PO4]. Les octaèdres sont liés deux à deux par une arête, formant des groupements [Co2O10] qui sont